Ueb. die Magnetisirung des Stafds im Momente seiner Härtung. 209 
der zweiten Prüfung urtheilen will. Das Letztere erklärt sich, 
wenn man bedenkt, dass auch sonst ein Magnet, wenn er 
stärker magnetisirt ist, verhältnissmässig eher an Magnetismus 
verliert, es.zeigt aber zugleich, dass die magnetische Ablöschung 
dem allmähligen Verschwinden des Magnetismus kaum Vor¬ 
beugen kann. Frappirend ist der ziemlich ungleiche Verlust 
gleichartig behandelter Stäbe. Man möchte vielleicht glauben, 
dass dies ihre gegenseitige Einwirkung während der Aufbe¬ 
wahrung verschuldet. Es zeigte sich jedoch, dass die in der 
Mitte gelegenen keineswegs, wie man meinen sollte, grade am 
meisten verloren hatten. Der Grund wird also wohl in der 
etwas verschiedenartigen Härte zu suchen sein 
Versuche mit Stäben verschiedener Dicke bei 
gleicher Zahl der Elemente. 
Das obige Resultat galt jedoch nur für die Bedingungen, 
unter welchen dasselbe gewonnen war. Es blieb zu unter¬ 
suchen, wie sich Stäbe verschiedener Dicke verhalten würden. 
Ich wählte diese Stäbe von englischem Rundstahl, der aus 
derselben Fabrik bezogen war, und zwar in vier verschiedenen 
Dicken, wie solche in der nachfolgenden Tabelle genauer ver¬ 
zeichnet sind. Zwei Elemente lieferten, wie früherden Strom. 
Auch in der sonstigen Anordnung der Versuche blieb Alles 
beim Alten. 
Dicke 12,5 mm 
nach der 
während der 
Härtung 
Härtung 
magnetisirt 
magnetisirt 
148 
140 
147 
130 
136 
129 
140 
136 
Mittelzahl 143 
134 
Magnetismus 1 
1,13 
Dicke 9,5 mm 
nach der 
während der 
Härtung 
Härtung 
magnetisirt 
magnetisirt 
120 
107 
113 
102 
111 
103 
125 
113 
117 
106 
1 
1,22 
